— 418 — 



siderare il comportamento del nichel ricotto nei cicli unilaterali come di so- 

 stanza elastica perfetta non molto diversa dalla originaria sotto l'azione 

 di piccole forze esterne. Del resto la piccolezza stessa delle deformazioni nei 

 cicli unilaterali anzidetti porta ad escludere una sensibile trasformazione in 

 calore dell'energia meccanica in giuoco, trasformazione che appare invece 

 legata in modo particolare alle discontinuità del processo elastico nel caso in 

 cui queste si presentano; sicché viene sempre meglio affermandosi il concetto 

 che le grandi deformazioni del nichel ricotto, anche se accompagnate da 

 saltuari cedimenti bruschi, non lascino effetti residui di eteiogeneità nella 

 struttura interna del metallo. 



Acciaio crudo. — L'acciaio usato per queste ricerche è di ottima qua- 

 lità e presenta uno spessore di mm. 0,225. Per forze deformatrici non grandi 

 si comportò come sostanza perfettamente elastica, con un modulo di tra- 

 zione di 22.000 kg. per mm.q. ; ma con carichi superiori a 9 kg. si riot- 

 tennero le anomalie riscontrate nel nichel, e con regolarità maggiore: nei 

 diagrammi ottenuti coli' ingrandimento di / a 5 comparvero infatti, ad inter- 

 valli di circa 1 kg. di carico, gradini di altezza compresa fra 0,2 e 0,3 mm. ; 

 ed in tal modo con un carico in acqua di 10 kg. si ottenne per i salti un 

 valore complessivo di mm. 2,4 sopra un allungamento totale apparente di 

 mm. 12,5; per cui risultò il fatto interessante di una deformazione com- 

 plessiva inerente ai tratti nei quali si svolgeva il processo continuo, con un 

 valore del modulo quale si dedusse nella fase di perfetta elasticità, come se 

 i salti (più netti che nel caso del nichel) rappresentassero semplici lacune 

 istantanee in un processo perfettamente elastico e prive d'influenza su questo. 

 Ad uguali deduzioni ero condotto nel precedente studio sul nichel; ma nel 

 caso attuale, avendosi da fare con un metallo assai meno cedevole, era con- 

 sentita una ricerca di carattere quantitativo con criterio più sicuro, per 

 quanto meno facile fosse la valutazione; opperò sta il fatto, interessante 

 a mio modo di vedere, che sotto il medesimo aspetto si manifestino le de- 

 viazioni dalla legge di Hooke in due metalli, come il nichel ricotto e l'ac- 

 ciaio crudo, i quali, pur possedendo lo stesso modulo di trazione, stanno agli 

 antipodi per quanto riguarda l'apparente cedevolezza ai grandi sforzi di 

 trazione, perchè, di fronte ad una dilatazione longitudinale complessiva di 

 0,352 in fili di nichel di mezzo millimetro di spessore, se ne ha una di 

 circa 0,0075 in un filo di acciaio crudo del diametro di mm. 0,225. 



Nè può non rilevarsi che nell'acciaio i gradini assumono altezza mag- 

 giore a misura che cresce il peso a partire dal quale si fa agire il carico 

 in acqua : cosi, mentre partendo da 8 kg. si erano avuti sul foglio salti per 

 un ammontare complessivo di mm. 2,4 sopra un abbassamento totale della 

 punta scrivente di mm. 12,5, con un peso tensore iniziale di 11 kg. in tre 

 serie successive con fili identici al primo, cimentati fino alla rottura, si 



